---
title: "3D-Drucke nachbearbeiten: Schleifen, Glätten & Lackieren"
slug: "3d-drucke-nachbearbeiten"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

## 3D-Drucke nachbearbeiten: Schleifen, Glätten & Lackieren

Ein frischer 3D-Druck sieht selten aus wie das fertige Produkt — Schichtlinien, Support-Reste und raue Oberflächen sind normal. Mit den richtigen Nachbearbeitungsschritten wird aus einem Rohling ein professionelles Endprodukt.

### Schritt 1: Support entfernen & reinigen

* **Supportzange / Seitenschneider:** Support an der Basis abkneifen, nicht reißen
* **Skalpell / Cuttermesser:** Reste vorsichtig abschaben
* **Heißluftpistole (60–80°C):** Warpende Bereiche kurz erwärmen und flach drücken
* Danach mit Druckluft oder Pinsel säubern

### Schritt 2: Schleifen

Schleifen entfernt Schichtlinien und glättet Support-Abdrücke. Immer nass schleifen für besseres Ergebnis und weniger Feinstaub.

| Schleifpapier | Zweck                       | Technik                |
| ------------- | --------------------------- | ---------------------- |
| P80–P120      | Grobe Stufen, Support-Reste | Trocken, kreisförmig   |
| P180–P240     | Schichtlinien egalisieren   | Nass, in Druckrichtung |
| P400–P600     | Oberfläche glätten          | Nass, sanft            |
| P800–P1200    | Hochglanz vorbereiten       | Nass, sehr sanft       |
| P2000+        | Spiegelglanz                | Nass + Polierpaste     |

**Tipp:** Schleifklotz verwenden — verhindert ungleichmäßigen Druck der Finger.

### Schritt 3: Chemisches Glätten (materialabhängig)

| Material    | Methode                | Mittel                      | Sicherheit                   |
| ----------- | ---------------------- | --------------------------- | ---------------------------- |
| ABS         | Aceton-Dampf           | Aceton (Nagellackentferner) | Lüftung! Feuergefährlich     |
| PLA         | XTC-3D Epoxid          | Smooth-On XTC-3D            | Handschuhe, gut lüften       |
| PLA         | Polyurethan-Lack       | Klarlack-Spray              | Handschuhe, Atemschutz       |
| PETG        | Schleifen empfohlen    | Kein gutes Lösemittel       | —                            |
| Resin (SLA) | IPA-Bad + UV-Aushärten | Isopropylalkohol 99%        | Handschuhe, kein Hautkontakt |

### Schritt 4: Grundierung (Primer)

Primer füllt kleine Kratzer, sorgt für gleichmäßigen Farbuntergrund und verbessert Haftung drastisch. Unverzichtbar vor dem Lackieren.

* **Filler-Primer (Füll-Grundierung):** Füllt Schichtlinien teilweise aus — 2–3 Schichten, trocknen lassen, schleifen (P400)
* **Empfehlung:** Montana Primer, Tamiya Surface Primer oder Rust-Oleum Filler Primer
* **Abstand:** 20–25cm, dünne gleichmäßige Schichten, nicht nass-in-nass
* **Trockenzeit:** Mindestens 30 Minuten zwischen Schichten, 2h vor Schleifen

### Schritt 5: Lackieren

| Lackmethode        | Ergebnis                          | Aufwand | Kosten        |
| ------------------ | --------------------------------- | ------- | ------------- |
| Sprühdose (Acryl)  | Gut, gleichmäßig                  | Niedrig | 5–10€         |
| Airbrush           | Professionell, Gradienten möglich | Hoch    | 50–200€ Setup |
| Pinsel (Modellbau) | Detailarbeit, Washing             | Mittel  | 10–30€        |
| Dip / Washing      | Tiefenwirkung, Texturen           | Mittel  | 10–20€        |

* **Sprühdosen-Technik:** Immer bewegen beim Sprühen, nie stehend halten
* **Mehrere dünne Schichten** statt einer dicken (verhindert Läufer)
* **Zwischen Schichten:** P800 nass schleifen für glatteres Ergebnis

### Schritt 6: Versiegeln

* **Matter Klarlack:** Schützt Farbe, reduziert Fingerabdrücke
* **Glänzender Klarlack:** Hochglanz, besonders schön auf dunklen Farben
* **Satin-Klarlack:** Mittelweg — natürlich wirkend
* Empfehlung: Vallejo Matte Varnish, Tamiya Clear oder Rust-Oleum Crystal Clear

### Schnell-Referenz: Welche Methode für welches Ziel?

| Ziel                              | Methode                                  | Zeit     |
| --------------------------------- | ---------------------------------------- | -------- |
| Funktionsbauteil (nicht sichtbar) | Kein Finish nötig                        | 0 min    |
| Ordentliches Aussehen             | P240 schleifen + Primer-Spray            | 1–2h     |
| Bemalt / Lackiert                 | Schleifen + Primer + 2x Farbe + Klarlack | 4–8h     |
| Ausstellung / Verkauf             | Vollständiges Finish mit Airbrush        | 1–3 Tage |
